554 DAUBRÉE. — CHALEUR DÉVELOPPÉE DANS LES ROCHES. 6 mai 
disposition, une condition essentielle se trouvait réalisée : comme dans 
les cônes cannelés, l’argile ne trottait que contre elle-même, et sans 
aucune intervention des parois métalliques. 
La pâte sur laquelle on a opéré d’abord était du limon de l’Escaut, 
que l’on emploie pour la fabrication des briques. Le tonneau étant en 
mouvement, on prenait, de dix en dix minutes, la température des 
mottes qui en sortaient, puis on les rejetait immédiatement dans le 
cylindre. La température dejcette argile, qui était d’abord de 8°5 (celle 
de l’air étant de 13°), s’est constamment etjrégulièrement accrue pen¬ 
dant deux heures, au bout desquelles elle a atteint 29°; il y avait 
donc une augmentation de 21°. D’après la forme régulière de la courbe 
qui représente les résultats de ces mesures (PL VII, fig. 4), l’accrois¬ 
sement de température aurait continué, si l’on n’avait pas été forcé 
d’arrêter l’opération (1). L’échauftêment de l’argile n’a pas tardé à 
s’annoncer parla vapeur que l’on voyait s’en exhaler. 
D’autres expériences ont été faites avec des tonneaux malaxeurs qui 
fonctionnent à l’usine de MM. Tiphine et qui dilfèrent des précédents 
parla disposition des palettes ; ils sont mus par une machine à vapeur 
de 6 chevaux. De même que dans les autres expériences, ce n’est pas 
contre les parois métalliques du cylindre, mais contre une couche 
d’argile de 0 m 03 d’épaisseur, que frotte l’argile mise en mouvement. 
La pâte ferme sur laquelle on a opéré ne renfermait, outre son eau 
de carrière, qu’environ 30 litres d’eau par mètre cube, soit environ 
3 pour 100 de son volume ou 2 pour 100 de son poids. Pour cette 
argile, l’arbre du tonneau fait 4, 5 tours par minute, et le tonneau se 
vide dans l’espace d’environ sept minutes. 
Dans une première expérience, pendant que la rotation s’opérait, la 
vanne d’écoulement était fermée et on l’ouvrait de temps à autre pour 
faire sortir un échantillon d’argile. La température initiale étant 17°3, 
l’argile expulsée de cinq en cinq minutes a marqué les températures 
suivantes : 19°, 22°, 25°3, 27°, 28°3. 
On a ensuite malaxé la même argile d’une manière continue, pen¬ 
dant vingt-cinq minutes, sans ouvrir la vanne; puis on en a fait suc¬ 
cessivement sortir des morceaux, après 25, 35 et 45 minutes de 
rotation. La température, qui était de 18° au commencement de l’opé¬ 
ration, est devenue : 
Au bout de 25 minutes. 36°3 
» 35 » .. 38°8 
» 45 » . 40°1 
îl) La machine devait être expédiée sans retard, à l’étranger. 
